ACADÉMIQUE. 191 



Au milieu de cette furface on laiffs une cavité propre à contenir l'ar- 



gent fondu , &C dont la profondeur augmente en avançant vers le milieu Transaction» 

 pii il ne refle plus qu'un demi pouce ci'épaiffeur ; la lurtace des cendres Philosopiuq. 

 cil parallèle à la circonférence dit moule, û ce n'eft qu'on ménage un , , a 



petit canal ciu coté oppofp au courant d'air, pour l'écoulement des mé- n î?* ' 

 taux imitai: i:ts, lui donnant de la pente delà circonférence au centre. IV* 



La coupelle ainfi faite , on la met lécher ou recuire pendant vingt-quatre ' 1 



heures , après quoi elle eft propre pour l'tifage dont je vais rendre compte. 

 On la place dans une cheminée de trois pieds de haut, prefque parallèle 

 à la douille d'une groffe paire de foufflers, & l'on y met l'argent que 

 l'on couvre avec des morceaux de bois de chêne écorcé ; on donne le feu, 

 pn fait aller les foufrlets, & on continue pendant toute l'opération de les 

 faire aller avec force : on doit avoir mis auparavant dans cette même 

 coupelle du plomb où l'on s 'eft affuré qu'il ne fe trouvent aucune par- 

 ticule d'argent ; ce métal qu'on appelle le favon des métaux , fe met en 

 fofion avec l'argent ; alors le plomb &C le cuivre furnagent & fe répandent 

 fur la coupelle. L'Affineur féconde cette dépuration en paffant une longue 

 verge de fer fur la furface de l'argent , dans la direction du petit canal 

 dont j'ai parlé plus haut ; quelquefois il remue toute la mafle métalli- 

 que en fufion , & en continuant ainfi , la féparation totale eft faite au bout 

 de deux ou trois heures. 



La plus grande partie du plomb fe diffipe en fumée; s'il s'eft difïipé 

 avant d'avoir entièrement feorifié le cuivre , ce dernier métal formera 

 des bulles d'un rouge enflammé , & dans ce cas il faut ajouter du plomb. 

 Lorfquc l'argent eft bien affiné, il a l'éclat du vif-argent le plus pur, 

 jBf I "va vent en réfroidifTant il pouffe des bulles, desefpeces de ramifications 

 qui retombent & difparoiffent enfuite. Si l'on ajoute de l'argent hu- 

 mide à celui qui eft en fufion , celui-ci jaillira de tous côtés hors de la 

 pcmpcîle. 



Une bonne coupelle doit fervir à deux ou trois opérations. 

 A".tîi-tûr que l'argent eft figé, on l'ôte delà coupelle, & on le bat fur 

 l'enclume pour lui donner une forme ronde , après quoi on le met dan? le 

 vaiffeau de fufion ; on place ce vaiffeau dans un fourneau à vent , on l'en- 

 vironne de charbons , & on le ferme avec un couvercle de fer pour qu'il 

 n'y tembe point de charbons , & la fufion fe fait bien ; fi l'on apperçoit 

 dans le vaiffeau quelques feories ou quelques impuretés, on tâchera de 

 les féparer &: de les enlever. 



. Le vaiffeau de fufion eft d'une terre fechée &non cuite ; il réliftera un 

 jour entier , pourvu qu'il foit bien garanti de l'air froid , car pour peu 

 qu'il en fût frappé, il fe filerait aufti-tôt. 



Troijîtme Froccdî. 



S On objet eft de féparer de quelque métal que ce foit les particules 

 de charbon, de brique , de coupelle , de terre cuite, & de tout au- 

 tre efpecc de corps durs avec lefquels il peut être mêle. On commence 

 par le divifer en petites parties avec le marteau ; un l'ail homme luffit 

 pour cette première préparation. 



